## INOVASI ECO-FRIENDLY SELF COMPACTING CONCRETE MENGGUNAKAN SERBUK CANGKANG TELUR, SERBUK GRANIT, DAN LIMBAH BETON UNTUK MENGURANGI LIMBAH DI INDONESIA
Gunarso 1 , Dian Arumningsih Diah Purnamawanti 2 , *Reki Arbianto 3
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tunas Pembangunan
*) Email : reki.arbianto@lecturer.utp.ac.id

## ABSTRACT
The  development  of  the  world  of  civil  engineering  is  experiencing  very  rapid  progress  in  the  era  of  society  5.0  and  the  intensive development of infrastructure in the country. SCC concrete is an innovative concrete that does not require vibration or compaction tools because SCC batons can compact themselves. The large demand for materials causes illegal mining to occur, which will damage the environment. Therefore, there is a need for other alternatives to reduce natural exploitation, which over time will have a negative impact on the environment. The aim of this research is to use eggshell powder and granite powder as substitutes for fine aggregate, while concrete waste is used as a substitute for coarse aggregate. Eggshell powder material comes from crushed eggshell waste and has a high calcium carbonate (CaCO3) content. In the granite production process, 30% of each slab turns into stone mud. The waste is often loaded into trucks to be taken away and thrown into nature. Concrete waste is leftover concrete material that is no longer used for construction. The results of tests carried out show that the optimum results for each innovation are 40% eggshell powder, 20% granite powder, and 20% concrete waste. Okamura and Ouichi stated that in making SCC concrete, the fine aggregate must be higher than the coarse aggregate. The environmentally friendly SCC concrete innovation using eggshell powder, granite powder, and concrete waste is capable of producing a compressive strength of >41.4 MPa and can save costs of IDR 407,739/m3 from the price of SCC concrete without using innovation, or the equivalent of 25.92% more economical.
Keyword: Self-compacting concrete, environmentally friendly concrete, eggshell powder, granite powder, concrete waste, economical

## ABSTRAK
Perkembangan dunia teknik sipil mengalami kemajuan yang sangat pesat di era society 5.0 dan gencarnya pembangunan infrastruktur di tanah air. Beton SCC merupakan beton yang inovatif yang tidak memerlukan getaran ataupun alat pemadat karna baton SCC dapat memadat sendiri. Banyaknya kebutuhan akan material menyebabkan terjadinya penambangan ilegal yang akan merusak lingkungan. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  alternatif  lain  untuk  mengurangi  eksploitasi  alam  yang  semakin  lama  akan  berdampak  buruk  bagi lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu pemanfaatan serbuk cangkang telur dan serbuk granit digunakan sebagai subtitusi agregat halus, limbah beton digunakan sebagai subtitusi agregat kasar. Material serbuk cangkang telur berasal dari limbah cangkang telur yang telah dihaluskan dan memiliki kandungan kalsium karbonat (CaCO3) tinggi. Dalam proses produksi granit, 30% dari setiap lempengan berubah menjadi lumpur batu. Limbah tersebut sering dimuat ke dalam truk untuk dibawa pergi dan dibuang ke alam. Limbah beton adalah material sisa beton yang sudah tidak terpakai lagi untuk konstruksi.. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukan hasil optimum masing-masing inovasi adalah 40% serbuk cangkang telur, 20% serbuk granit dan 20% limbah beton. Okamura dan Ouichi menyatakan bahwa dalam pembuatan beton SCC, agregat halus harus lebih tinggi daripada agregat kasar. Inovasi beton SCC ramah lingkungan menggunakan  serbuk  cangkang  telur,  serbuk  granit,  dan  limbah  beton  mampu  menghasilkan  kuat  tekan  >41,4  MPa  dan  dapat menghemat biaya Rp. 407.739 /m3 dari harga beton SCC tanpa menggunakan inovasi atau setara dengan 25,92 % lebih ekonomis.
Kata kunci: Self compacting concrete , beton ramah lingkungan, serbuk cangkang telur, serbuk granit, limbah beton, ekonomis.

## 1. PENDAHULUAN

## Latar belakang
Perkembangan dunia teknik sipil mengalami kemajuan yang sangat pesat di era society 5.0 dan gencarnya pembangunan infrastruktur  di  tanah  air.  Selain  itu,  Indonesia  merupakan  negara  yang  berada  di  peringkat  keempat  dengan  populasi terbanyak di dunia. Karena populasinya yang tinggi, tentu saja masyarakat di Indonesia akan menghasilkan banyak limbah dari kehidupan sehari – harinya. Baik itu limbah industri yang berbahaya, limbah konstruksi, limbah pertanian atau limbah lainnya yang masih bisa digunakan kembali menjadi sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Material serbuk cangkang  telur  berasal  dari  limbah  cangkang  telur  yang  telah  dihaluskan  dan  memiliki  kandungan  kalsium  karbonat (CaCO3) tinggi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa jumlah kalsium karbonat dalam telur coklat mencapai 96- 97% berat, dengan kandungan biologis 3-4% berat  [1]. Kulit telur dapat menggantikan sebagian agregat halus sambil tetap mempertahankan sifat agregat halus dan mengurangi berat beton [2]. Selain itu, beton dengan formulasi kulit telur memiliki kinerja yang baik dalam hal perlindungan mekanik dan radiasi [3]. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Dalam proses produksi granit, 30% dari setiap lempengan berubah menjadi lumpur batu. Limbah tersebut sering dimuat ke dalam truk untuk dibawa pergi dan dibuang ke alam. Praktik ini di satu sisi merugikan lingkungan, dan di sisi lain menambah biaya transportasi ke pabrik pengolahan batu[4].
Limbah beton adalah material sisa beton yang sudah tidak terpakai lagi untuk konstruksi. Ketersediaan material tersebut sangat  banyak,  sehingga  potensi  untuk  mendaur  ulang  sangat  mungkin  untuk  dilakukan.  Sangat  diperlukan  suatu teknologi  konstruksi  yang  dapat  mengurangi  eksploitasi  alam  dan  dapat  memanfaatkan  limbah  yang  tidak  terpakai. Pemanfaatan tersebut dilakukan karena agregat merupakan bahan tidak terbaharukan dan pengambilannya selalu merusak alam. Meminimalkan limbah beton yang berkelanjutan dapat mengurangi limbah beton yang dapat merusak lingkungan . Pemanfaatan beton ramah lingkungan dan inovatif pada dunia konstruksi tentu akan memberikan manfaaat dan dampak positif terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan beton ramah lingkungan memanfaatkan limbah, serta memberikan nilai yang  lebih  ekonomis  pada  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia mencegah  sumber  daya  alam  yang  berharga terbuang sia-sia, menggunakan limbah batu dari pabrik pengolahan batu dalam beton.

## Tinjauan pustaka

## Beton
Beton adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau  tanpa  bahan  tambahan  yang  membentuk  massa  padat.  Seiring  dengan  penambahan  umur,  beton  akan  semakin mengeras dan akan mencapai kekuatan (f’c) pada usia 28 hari [5].

## Beton Memadat Sendiri (Self Compacting Concrete)
Self Compacting Concrete (SCC) adalah beton yang dapat memadat dengan sendirinya tanpa bantuan getaran. SCC mudah dikerjakan  karena  sifatnya  yang  kohesif  sehingga  mengurangi  potensi  segregasi  dan bleeding .  SCC  dapat  mengalir menggunakan berat sendiri, mengisi seluruh cetakan hingga memadat penuh, bahkan diarea penuh tulangan. Beton keras SCC memiliki sifat padat dan homogen dengan daya tahan serupa dengan beton normal [6]

## Beton Ramah Lingkungan (Eco-Friendly Concrete)
Beton  ramah  lingkungan  menjadi  eksistensi  untuk  mengurangi  emisi  CO2.  Menurut  The  Institution  of  Structural Engineers/ISE,  1999,  pembuatan  material  penyusun  beton  yang  ramah  lingkungan  ini  dapat  dilakukan  dengan mewujudkan 3 usaha kelangsungan dan konservasi lingkungan, yaitu:
1. Pengurangan emisi gas rumah kaca (terbesar adalah CO2).
2. Efisiensi energi dan material dasar
3. Penggunaan  material  buangan,  dan  pengurangan  efek  yang  mengganggu  kesehatan/keselamatan  pengguna konstruksi,  baik  yang  timbul  saat  proses  konstruksi  atau  selama  operasi  bangunan,  dengan  konsep  4R (Reduce, Refurbish, Reuse and Recycle).
Green Concrete mendukung tiga pilar keberlanjutan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial [7]. Green Concrete dapat dianggap  unsur  pembangunan  berkelanjutan  karena  ramah  lingkungan  dan  banyak  digunakan  dalam  praktek Green Building [8].

## Serbuk Cangkang Telur
Cangkang telur adalah lapisan terluar dari telur yang berfungsi melindungi semua bagian telur dari luka atau kerusakan. Cangkang telur mengandung 92-96% kalsium karbonat yang juga merupakan sumber alami kalsium. Kulit telur dapat menggantikan  sebagian  agregat  halus  sambil  tetap  mempertahankan  sifat  agregat  halus  dan  mengurangi  berat  beton. Selain itu, beton dengan formulasi kulit telur memiliki kinerja yang baik dalam hal perlindungan mekanik dan radiasi. Menggantikan  pasir  dengan  serbuk  cangkang  telur  dapat  meningkatkan  kekuatan  awal  beton  dikarenakan  efek  filler serbuk cangkang telur [2]. Beton akan semakin padat seiringnya dengan penambahan serbuk cangkang telur, karenanya kristal CH tidak memiliki tempat yang cukup untuk berkembang menjadi besar sehingga kristal tersebut akan tersebar secara merata pada beton.
Pertumbuhan produksi telur tahun 2022 meningkat 7,37% dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 Jawa Tengah menduduki peringkat ke 2 produksi telur di Indonesia dengah jumlah produksi sebesar 827.711 ton (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022).  Cangkang telur hanya sekitar 11% dari total berat telur  [9], sehingga dihasilkan sekitar 91.048 ton cangkang telur di Jawa Tengah.

## Serbuk Granit
Dalam proses produksi granit, 30% dari setiap lempengan berubah menjadi lumpur batu. Limbah tersebut sering dimuat ke dalam truk untuk dibawa pergi dan dibuang ke alam yang akan merugikan lingkungan, dan di sisi lain menambah biaya transportasi ke pabrik pengolahan batu [4]. Memanfaatkan limbah ini dapat melindungi lingkungan, yang merupakan prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan saat ini. Beberapa peneliti telah mempelajari efek mengganti agregat dengan serbuk granit pada workability beton. Ditemukan bahwa menggantikan pasir dengan serbuk granit dalam beton dapat meningkatkan kemampuan pengerjaannya [10].
Gambar 2 . Pengaruh serbuk granit terhadap kekuatan beton
Pada gambar 2 menunjukkan bahwa mensubtitusi 50% pasir dengan serbuk granit dalam beton dapat meningkatkan sifat mekanik masing-masing. Hal tersebut dikarenakan gradasinya yang lebih halus daripada pasir sehingga serbuk granit berfungsi sebagai filler. Dalam campuran beton dengan kandungan seperti M1 hingga M4, memasukkan serbuk granit pada campuran beton untuk menggantikan pasir dapat meningkatkan kekuatan tekan beton karena efek filler serbuk granit.

## Limbah beton
Limbah beton adalah material sisa beton yang sudah tidak terpakai lagi untuk konstruksi. Dalam pelaksanaan konstruksi, banyak limbah – limbah beton hasil dari pengujian dan pembongkaran bangunan maupun jalan. Kontribusi limbah beton terhadap timbunan sampah konstruksi cukup besar. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya aktifitas konstruksi bangunan. Di Indonesia, limbah beton biasanya tidak dimanfaatkan dengan baik, sebagian besar dibuang begitu saja di lahan  terbuka  dan  beberapa  digunakan  sebagai  bahan urugan.  Ketersediaan  material  tersebut  sangat  banyak,  sehingga potensi untuk mendaur ulang sangat mungkin untuk dilakukan. Sangat diperlukan suatu teknologi konstruksi yang dapat mengurangi eksploitasi alam dan dapat memanfaatkan limbah-limbah beton. Salah satu contoh upaya mengurangi dampak tersebut adalah menggunakan kembali limbah beton untuk penggunaan beton baru. Hal ini menjadi alternatif bahan beton yang menguntungkan, karena agregat yang digunakan adalah agregat yang telah di buang [11]

## 2. METODE PENELITIAN
Langkah  –  Langkah  yang  dilakukan  dalam  tahap  persiapan  dengan  cara  studi  literatur dan  identifikasi  masalah.  Studi literatur  berisi  serangkaian  kegiatan  pencarian  dan  pengkajian  sumber-sumber  yang  relevan  dan  terpercaya  dalam pengumpulan materi acuan dalam penelitian ini. Literatur yang digunakan terdapat pada buku dan jurnal ilmiah tentang beton dengan  serbuk  cangkang  telur,  serbuk  granit, dan  limbah beton.  Uji  eksperimental  dilakukan untuk  mengetahui hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lain. Benda uji yang dibuat dalam penelitian ini adalah beton jenis self compacting concrete ramah lingkungan yang mana nantinya akan diuji kuat tekannya agar menghasilkan kuat tekan yang tinggi.[5], [12]–[15].

## Benda uji
1. Tahap Persiapan
a. Pengontrolan agregat mencapai keadaan SSD.
b. Penimbangan material sesuai mix design.
c. Menyiapkan bekisting silinder ukuran 15x30 cm sebanyak 3 buah.
d. Menyiapkan mixer untuk pengadukan.
2. Tahap Pengecoran
a. Memasukkan material ke dalam mixer dan melakukan pengadukan.
b. Melaksanakan tes slump flow .
c. Memasukkan campuran ke dalam bekisting.
3. Tahap Setelah Pengecoran
a. Membuka bekisting setelah 24 jam pengecoran.
b. Melakukan capping untuk meratakan permukaan beton.
c. Melakukan uji tekan pada umur 3 hari dan 7 hari.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Data Uji Material

## Semen
PCC ( Portland Composite Cement ) merupakan produk semen Indonesia dengan karakteristik kimia sesuai standar [16].
Tabel 1 . Kandungan kimia semen PCC
SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO SO 3 Lain-lain 21,7 5,7 3,2 63,1 2,8 2,2 1,3

## Pasir
Agregat halus sebagai bahan pencampur beton dan untuk menghasilkan mutu beton yang baik, maka pasir minimal harus memenuhi syarat - syarat diantaranya: terdiri dari butiran yang tajam, keras, tidak boleh mengandung bahan organik terlalu banyak dan dibuktikan dengan percobaan warna NaOH, tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% berat kering, dan harus berasal dari gradasi baik ( well graded ). Spesifikasi agregat halus harus memenuhi standar [17]
Tabel 2 . Data uji laboratorium No Pengujian Hasil Uji 1 Kandungan Lumpur 0,8% 2 Zat Organik 0% 3 Berat Jenis 2,54 gr/cm 3 4 Penyerapan 1,53% 5 Modulus Halus Butir 2,5 6 Berat Isi 1,42 kg/lt

## Serbuk Cangkang Telur
Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat kadar optimum serbuk cangkang telur sebagai subtitusi pasir adalah 40% dari volume agregat halus dengan berat jenis 2,31 gr/cm3.
Tabel 3 . Kandungan kimia serbutk cangkang telur
SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO SO 3 K 2 O 19,902 4,307 4,241 64,342 2,040 2,881 1,053

## Serbuk Granit
Agregat  halus  sebagai  bahan  pencampur  beton  dan  untuk  menghasilkan  mutu  beton  yang  baik,maka  dari  itu  perlu diperhatikan mengenai syarat-syarat agregat yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat kadar optimum serbuk granit sebagai subtitusi agregat halus adalah 20% dari volume agregat halus.
Hasil uji analisis saringan serbuk granit ditunjukkan pada tabel 4
Tabel 4 . Data uji laboratorium serbuk granit
No Pengujian Hasil Uji 1 Kandungan Lumpur 0% 2 Zat Organik 0% 3 Berat Jenis 2,6 gr/cm 3 4 Penyerapan 1,24% 5 Modulus Halus Butir 2,3 6 Berat Isi 1,50 kg/lt

## Split
Split berperan membantu dalam pembentukan beton. Oleh sebab itu perlu diperhatikan mengenai syarat-syarat agregat yang baik
Tabel 5 . Data uji laboratorium spilt No Pengujian Hasil Uji 1 Kandungan Lumpur 0% 2 Berat Jenis 2,52 gr/cm3 3 Penyerapan 2,50% 4 Modulus Halus Butir 6,7 5 Keausan Agregat 17,05% 6 Berat Isi 1,37 kg/lt

## Limbah Beton
Limbah beton sebagai agregat kasar berperan sebagai filler dalam beton dan membantu dalam pembentukan beton. Oleh sebab itu perlu diperhatikan mengenai syarat-syarat agregat yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat kadar optimum limbah beton sebagai subtitusi agregat kasar adalah 20% dari volume agregat kasar.
Tabel 6 . Data uji laboratorium limbah beton No Pengujian Hasil Uji 1 Kandungan Lumpur 0,7% 2 Berat Jenis 2,50 gr/cm 3 3 Penyerapan 2,70% 4 Modulus Halus Butir 6,2 5 Keausan Agregat 20,12% 6 Berat Isi 1,16 kg/lt

## Air
Air yang digunakan untuk penelitian ini adalah air yang harus diuji kelayakan sesuai Standar [18]
Tabel 7 . Karakteristik air PDAM pH Bau Warna 6,4 Tidak Berbau Tidak Berwarna

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Uji Coba (Trial)
Berdasarkan uji coba (trial and error) yang telah dilakukan didapat uji kuat tekan pada umur 3 dan 7 hari seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 8 . Hasil uji kuat tekan beton uji coba (trial) Umur (Hari) Ukuran (cm) Berat (kg) Tekanan Hancur (kN) Tegangan Hancur (MPa) 3 Ø15x30 cm 12,340 900 50,93 3 Ø15x30 cm 12,355 910 51,50 7 Ø15x30 cm 12,365 1420 80,36

## Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Adapun rincian anggaran biaya material utama yang digunakan dalam pembuatan beton SCC ramah lingkungan dalam penelitian kali ini adalah berdasarkan HSPK Kota Surakarta tahun 2022.
Tabel 9 . RAB beton SCC dengan inovasi No Material Volume Harga Satuan Total Harga 1 Air 168   kg Rp            100 Rp      16.800 2 Semen PCC 350   kg Rp         1.325 Rp    463.750 3 Pasir 433   kg Rp            182 Rp      78.806 4 Serbuk Cangkang Telur 394   kg Rp              50 Rp      19.700 5 Serbuk Granit 222   kg Rp              50 Rp      11.100 6 Split 573   kg Rp             189 Rp    108.297 7 Limbah Beton 142   kg Rp               50 Rp        7.100 8 Sika ViscoCrete 1003 5,8    kg Rp       80.000 Rp    460.000 Total Harga Rp 1.165.553 Tabel 10 . RAB beton SCC tanpa inovasi No Material Volume Harga Satuan Total Harga 1 Air 192 kg Rp            100 Rp       19.200 2 Semen 500 kg Rp         1.325 Rp    662.500 3 Pasir 950 kg Rp            182 Rp    172.900 4 Split 628 kg Rp            189 Rp    118.692 5 Sika VisCocrete 1003 7,5 ltr Rp       80.000 Rp    600.000 Total Harga Rp 1.573.292
Dari hasil perhitungan, didapatkan harga produksi beton SCC dengan inovasi sebesar Rp. 1.165.553 per m3 serta harga produksi  beton  SCC  tanpa  inovasi  sebesar  Rp.  1.573.292  per  m3.  Dapat  disimpulkan  bahwa  selisih  harga  produksi mencapai Rp. 407.739 atau setara dengan 25,92 %.

## Analisa Dampak dan manfaat Inovasi
a. Aspek Lingkungan
Penggunaan inovasi serbuk cangkang telur, serbuk granit, dan limbah beton dalam pembuatan beton SCC ramah lingkungan ini dapat mengurangi volume tumpukan limbah – limbah yang dihasilkan oleh industri maupun limbah konstruksi. Selain pemanfaatan dengan menggunakan material yang bersifat limbah, penggunaan inovasi tersebut juga dapat mengurangi eksploitasi alam yang semakin lama akan berdampak buruk bagi lingkungan. Karena sifat limbah  yang  digunakan  sebagai  inovasi  dapat  meningkatkan  kekuatan  beton.  Dengan  menggunakan  inovasi  ini tentunya akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan berdasarkan konsep 4R (reduce, refurbish, reuse, recycle).
b. Manfaat Penerapan Sosial Pada Masyarakat
Dengan  pemanfaatan  inovasi  serbuk  cangkang  telur,  serbuk  granit,  dan  limbah  beton  akan  menambah  wawasan masyarakat untuk mengalih fungsikan limbah dalam pembuatan beton SCC ramah lingkungan, dan diharapkan dapat menjadi  langkah  awal  untuk  memanfaatkan  limbah  sekitar,  dan  bekerja  sama  dengan  penduduk  setempat  untuk mengoptimalkan penggunaannya. Diprediksi pemanfaatan material limbah dalam penelitian ini dapat diterapkan di kalangan masyarakat umum untuk dialih fungsikan dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial

## Pengaplikasian dan keunggulan Beton
Beton bermutu tinggi juga tidak jarang diaplikasikan dalam struktur jembatan layang di jalan raya. Beton mutu tinggi dalam struktur jembatan layang dapat diaplikasikan pada beton bertulang maupun pada beton pratekan untuk balok girder agar diperoleh bentang yang lebih panjang. Di sisi lain, akibat dari kapasitas balok girder yang lebih kuat maka dapat megurangi jumlah girder yang digunakan sehingga dapat menghemat biaya konstruksi. Selain itu, beton mutu tinggi juga dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  –  kebutuhan  khusus  dari  aplikasi  –  aplikasi  tertentu  seperti  durabilitas, modulus elastisitas dan kekuatan lentur. Beberapa contoh dari aplikasi ini dapat meliputi konstruksi bendungan maupun bendung, atap – atap tribun, pondasi – pondasi pelabuhan, garasi – garasi parkir, dan laintai – lantai heavy duty pada area industri, serta pada terowongan – terowongan bawah tanah yang dalam.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, serbuk cangkang telur dan serbuk granit digunakan sebagai subtitusi agregat halus serta limbah beton digunakan sebagai subtitusi agregat kasar.
b. Pemanfaatan  limbah  serbuk  cangkang  telur dan  serbuk  granit  sebagai  bahan  subtitusi  agregat  halus  serta  limbah beton sebagai subtitusi agregat kasar juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena berkurangnya volume tumpukan limbah-limbah yang dihasilkan oleh industri maupun limbah konstruksi.
c. Kadar optimal yang digunakan serbuk cangkang telur yaitu 40% dari volume agregat halus.
d. Kadar optimal yang digunakan serbuk granit yaitu 20% dari volume agregat halus.
e. Kadar optimal yang dapat digunakan limbah beton yaitu 20% dari volume agregat kasar.
f. Harga yang didapat dari beton SCC inovasi lebih ekonomis dibandingkan beton SCC tanpa inovasi yang mempunyai selisih Rp. Rp. 407.739 per m3 atau setara dengan 25,92 %.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P. Intharapat, A. Kongnoo, and K. Kateungngan, “The Potential of Chicken Eggshell Waste as a Bio-filler Filled Epoxidized Natural Rubber (ENR) Composite and its Properties,” J Polym Environ , vol. 21, no. 1, pp. 245–258, Mar. 2013, doi: 10.1007/s10924-012-0475-9.
[2] H. Binici, O. Aksogan, and R. Resatoglu, “Effect of egg white, perlite, gypsum and fly ash in environment friendly insulation materials,” Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering , vol. 16, no. 3, pp. 329– 342, 2018, doi: 10.2298/fuace170706012b.
[3] Y.  Y.  Tan,  S.  I.  Doh,  and  S.  C.  Chin,  “Eggshell  as  a  partial  cement  replacement  in  concrete  development,” Magazine of Concrete Research , vol. 70, no. 13, pp. 662–670, Jul. 2018, doi: 10.1680/jmacr.17.00003.
[4] M.  S.  Savadkoohi  and  M.  Reisi,  “Environmental  protection  based  sustainable  development  by  utilization  of granite  waste  in  Reactive  Powder  Concrete,” J  Clean  Prod ,  vol.  266,  Sep.  2020,  doi: 10.1016/j.jclepro.2020.121973.
[5] BSN, “SNI 03-2847-2013 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung,” SNI 03-2847-2013, 2013
[6] EFNARC,  “Specification  and  Guidelines  for  Self-Compacting  Concrete,”  2002.  [Online].  Available: www.efnarc.org
[7] B. Suhendro, “Toward green concrete for better sustainable environment,” in Procedia Engineering , Elsevier Ltd, 2014, pp. 305–320. doi: 10.1016/j.proeng.2014.12.190.
[8] E. Worrell, L. Price, N. Martin, C. Hendriks, and L. O. Meida, “CARBON DIOXIDE EMISSIONS FROM THE GLOBAL CEMENT INDUSTRY *,” 2001.
[9] M. Gaonkar, A. P. Chakraborty, and A. Professor, “Application of Eggshell as Fertilizer and Calcium Supplement Tablet,” International  Journal  of  Innovative  Research  in  Science,  Engineering  and  Technology  (An  ISO ,  vol. 3297, 2007, doi: 10.15680/IJIRSET.2016.0503183.
[10] E. Muritala, A. Adigun, B. Eng, and ; M Sc, “Cost Effectiveness of Replacing Sand with Crushed Granite Fine (CGF) In the Mixed Design of Concrete.” [Online]. Available: www.iosrjournals.org
[11] J. de-Prado-Gil, C. Palencia, N. Silva-Monteiro, and R. Martínez-García, “To predict the compressive strength of self compacting concrete with recycled aggregates utilizing ensemble machine learning models,” Case Studies in Construction Materials , vol. 16, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.cscm.2022.e01046.
[12] BSN, “SNI 1971:2011 Cara Uji Kadar Air Total Agregat Dengan Pengeringan,” SNI 1971:2011, 2011
[13] BSN, “SNI 1970:2008 Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus,” SNI 1970:2008, 2008
[14] BSN, “SNI 7656:2012 Tata Cara Pemilihan Campuran Untuk Beton Normal, Beton Berat, dan Beton Massa,” SNI 7656:2012, 2012
[15] SNI 03 – 2847 - 2002, “Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung,” Bandung, 2002.
[16] BSN, “SNI 2049_ 2015 Semen Portland,” 2015.
[17] BSN,  “SNI  03-6820-2002  Spesifikasi  Agregat  Halus  Untuk  Pekerjaan  Adukan  dan  Plesteran  Dengan  Bahan Dasar Semen,” 2002. [Online]. Available: https://pu.go.id/pustaka/biblio/sni-03
[18] BSN, “SNI 7974:2013 Spesifikasi Air Campuran Beton,” 2013, [Online]. Available: www.bsn.go.id